Crónica de la industria (1878-08-30 00:00:00), página 21

polvo. 6." Ki urushi. Es una mezcla del barniz núm. 1 y oropimente. 7." Nashiji urushi. Tiene la misma composición que el anterior. 8." Shunki urushi. Se emplea para este barniz el Kurome puro. 9." Akahaya urushi. Es el anterior, sin aceite, que se usa para las capas intermedias. 10." Tame nuri urushi. Está formado por el núm. 7 para las clases superiores, y el núm. 1 para las medianas. 11." Nashiji Keshi urushi. Es el mismo que el anterior.

Las materias que entran en la composición de la laca son: 1." Jonoko sabi. Compuesto de barniz núm. 2 y de piedra de afilar. 2." Kiriko sabi. 3." Jonoko sabi. Los mismos que el anterior, pero más fino. 4." Nikawa sabi. El mismo polvo mezclado con cola fuerte. 5." Nori sabi. El mismo polvo mezclado con cola de arroz. Esta mezcla, desconocida antes, se compone de barniz y cola de arroz en proporciones iguales, á las cuales se añade el polvo de la piedra de afilar. Ofrece poca resistencia á la espátula, porque es menos espesa. Da un hermoso color á la capa de barniz superior. Se descáscara fácilmente, por lo cual es de calidad inferior.

Procedimientos empleados para barnizar.—1." Kataji roiro nuri.—Esta manera de barnizar, conocida también con el nombre de Nuno kise, es la siguiente: Se toma un pedazo de tela de orgía blanca (Bechmeria), que se corta de las dimensiones del objeto que se debe recubrir, teniendo cuidado de aplicarla de manera que no forme pliegue alguno; después, para pegarla y mantenerla en este estado, se la cubre de una capa de Seshine urushi. Se da encima una mano de Kiriko sabi, á fin de hacer desaparecer la señal de las mallas del tejido. Cuando el barniz está seco, se la pule con una piedra pomez, se da luego una capa de Jonoko sabi, que se pule también, luego una capa de tinta china, y con una espátula se aplica encima una mano de Soshino urushi, que se extiende bien con un cepillo. Se pulimenta á mano varias veces con polvo de carbón de una madera especial, mezclado con agua, y se cubre luego con una capa de barniz ordinario, que se enjuga inmediatamente; se aplica una última capa de Roiro urushi, que se deja secar, y se pulimenta de nuevo á mano con carbón, primero, y por último, con polvos de cuerno de ciervo. Esta laca, obtenida por procedimientos tan minuciosos, es de primera calidad.

2." Hana nuri.—Esta laca, llamada vulgarmente laca negra, se obtiene del siguiente modo: Después de haber encolado los varios pedazos de madera que componen el objeto, y de haber tapado los intersticios con papel y una cola muy clara, se aplica una capa de Nikawa sabi, que se deja secar. Se pule con carbón mezclado con agua, se enjuga con algodón, se da una capa de Nori setum, y se termina la operación dando otra mano de barniz.

3." Handa nuri.—Para obtener esta laca, se da una capa de Nikawa sabi, que se alisa primero con una espátula y después con una piedra de afilar. Esta operación debe hacerse con rapidez, para evitar que el barniz se robe la delicadeza. Se seca al sol, y se da una mano de tinta china ó de colcotar, según que se desea obtener una coloración roja ó negra. Se seca, se cubre con Shibú y, por último, con barniz ordinario. Esta laca es barata pero de calidad inferior.

4." Shu nuri.—Para las primeras calidades de este género de laca, se emplean los mismos procedimientos que para el Roiro nuri, sin servirse de la tinta de china. Las últimas capas de barniz que se le aplica es el Shu urushi, lo cual se hace sin pulir el objeto, por cuyo motivo esta operación es delicada.

5." Shunki nuri.—Se principia por colorear el objeto con gutta gamba, o la materia colorante extraída del Car- denia florida, se le pule luego con el equisetum, se da una mano de Shibú diluido en agua. Después que está "eco", se aplica otra capa compuesta de la mezcla siguiente: Yoshino urushi un mome; aceite de colza 8 fun (un fun es la décima parte de un mome). Con una espátula se da una capa muy espesa, que se limpia después con algodón ó paj. Se encierra el objeto en un armario, ó se le deja en la oscuridad más completa. Si se ha usado la materia colorante de la Erodia glauca, el color se ha vuelto negro y mate. Para obtener las calidades medias se usa el oropimente como materia colorante, y el shibu como barniz, que se pule por medio del equisetum. Se cubre el todo con Yoshino urushi, que se hace secar. Para las calidades inferiores se coloran los objetos con oropimente, que se cubre con una capa de cola desleída, y se termina por la aplicación de otra capa muy delgada de Yoshino urushi. Esta laca es muy brillante y parece muy hermosa á primera vista; pero es muy frágil y no puede soportar el calor ni la humedad.

6." Kaki awase nuri.—El objeto de la laca á que se da este nombre, recibe primero una capa de pintura negra hecha con polvo de carbón de leña, se seca al sol, y se pule con equisetum, dándole luego una ó dos manos de shibu, y terminando con la aplicación de una capa de Yoshino urushi, que se enjuga para que se seque.

Para las dos lacas precedentes sólo se debe usar el shibu diluido en agua, y aplicarlo unas dos veces nada más. Si este barniz fuera demasiado espeso y se le empleara con exceso, el color perdería su efecto. En el caso de Kakiaiawase, el color negro desaparecería.

7." Tame nuri.—Para obtener esta laca se emplean los procedimientos siguientes: El objeto se cubre con una capa compuesta de cola, bermellón ó colcotar mezclados, que se secan al sol, se pule con equisetum y se cubre con el Tame nuri urushi.

8." Sei shisu nuri.—Para la calidad superior de este género de laca se emplea el Nai sabi; que se cubre de una capa de Avo urushi, y si se desea un barniz más claro, se añade una corta cantidad de oropimente.

9." Ki iro nuri.—El procedimiento sólo difiere del anterior en que se reemplaza el Avo urushi por el Ki urushi.

10." Uru usi iro nuri.—Se colora primeramente el objeto con una mezcla de polvo de carbón de leña y de colcotar; después se lo pule con equisetum, y se cubre con barniz ordinario.

(Concluido)

EL ARTE DE LAS MINAS EN LA EXPOSICION

Discurso del Sr. Aguillon en la junta celebrada por la Sociedad de la Industria mineral de Francia.

Señores:

La Sociedad me ha confiado la tarea de exponeros hoy los progresos más notables llevados á cabo desde 1867 en el arte de explotar las minas, insistiendo más especialmente sobre las que aparecen en evidencia en las instalaciones del Campo de Marte. Es, hasta cierto punto, una revista antecipada de la Exposición de las minas en 1878, cuyo trazado debo tratar de basar en los hechos principales acontecidos desde la de 1867.

La obra es para mí tanto más peligrosa, cuanto que voy á hablar después de una sesión prolongada y después de un maestro de gran autoridad en las materias de que acaba de tratar.

Quisiera recorrer las diferentes ramas de la explotación de minas, siguiendo en lo posible el orden que ha venido